«44 A R G 



•dans le feu , pour les plonger , après qu'elles font mi 

 peu refroidies , dans de l'eau féconde , oii on les laiffe 

 fejourner un peu de tems. 



La troifieme , c'eft de lès poncer; les poncer, c'eft 

 après qu'elles ont été recuites , les éclaircir en les 

 frotant à l'eau avec une pierre ponce. 



La quatrième confifte à faire rechauffer médio- 

 crement la pièce éclaircie , & à la replonger dans 

 l'eau féconde. Elle fera chaude au degré fuffifànt pour 

 être plongée , fi l'ébullition qu'elle caufera dans l'eau, 

 en y entrant, eft accompagnée d'un peu de bruit.Le 

 but de cette quatrième opération eft de difpofer la 

 pièce, en lui donnant de petites inégalités infenfibles , 

 à prendre plus fermement les feuilles d'argent qui doi- 

 vent la couvrir* 



Lorfqu'on veut que l'argenture foit folide & dura- 

 ble , on fait fuccéder l'opération dont je vais parler, 

 à celle qui précède. Cette opération qui fera la cin- 

 quième confiftera à hacher les pièces ; c'eft-à^dire , à 

 y pratiquer un nombre prodigieux de traits en tout 

 iens. Ces traits s'appellent des hachures ; & ilsfe font 

 avec le tranchant d'un couteau d'acier , dont la for- 

 me & la grandeur font proportionnées aux différen- 

 tes parties de l'ouvrage à hacher. LesFig. 11,12,14, 

 de la Planche de V Arpenteur , repréfentent trois for- 

 tes de couteaux à hacher , & la Figure première de la 

 même Planche eft celle d'une femme qui tient une pie^- 

 ce d'ouvrage de la main gauche , ck qui la hache de 

 la main droite. 



La fixieme opération confifte à bleuir les pièces ha- 

 chées. Pour cet effet on les fait rechauffer, pour ne 

 plus les laiffer refroidir qu'elles ne foient achevées. 

 Cette opération s'appelle bleuir , parce que le degré 

 de chaleur qu'il convient de donner , eft celui qui 

 change en bleu la furface de la pièce, qui étoit aupara- 

 vant d'une belle couleur jaune , fi c'étoit du cuivre. 



Mais comme les pièces doivent être chaudes dans 

 tout le refte du travail, on eft obligé de les monter 

 fur des tiges ou fur des chaffis de fer, qu'on appelle 

 mandrins. Il y a des mandrins d'une infinité de formés 

 & de grandeurs différentes , félon le befoin & les dif- 

 férentes fortes d'ouvrages qu'il faut argenter. S'il s'a- 

 git, par exemple, & argenter une pièce platte, telle 

 qu'une afîiette , on la montera fur le mandrin à chaf- 

 fis ou à coulilTe, qu'on voit fig. là. Si c'eft au corn- 

 traire un pié de chandelier, ou autre pièce femblable 

 percée d'un trou ; on y fait paffer une broche de fer, 

 terminée par une vis , fur laquelle broche on fixe l'ou- 

 vrage par le moyen d'un écrou. Cette broche qui fe 

 peut mettre dans un étau, quand il en eft befoin, s'ap- 

 pelle aufîi un mandrin. Il n'y a guère de reffemblance 

 entre la forme de ce mandrin & celle du mandrin pré- 

 cédent : mais l'ufage étant abfolument le même , on 

 n'a pas fait deux noms , & l'on a eu raifon. On distin- 

 gue feulement ces outils par ceux des pièces auxquel- 

 les ils doivent fervir ; ainfi on dit mandrin à aiguierre , 

 mandrin à ajjiette , mandrin à plat , mandrin à chande- 

 lier , &c. 



Les feuilles d'argent dont on fe fert ici pour argen- 

 ter , ont cinq pouces en quarré. Quarante-cinq de ces 

 feuilles pefent un gros : on commence par en appli- 

 quer deux à la fois fur les pièces chaudes que l'on 

 veut argenter. Cette opération eft la feptieme ; elle 

 confifte proprement à argenter , mais elle s'appelle 

 charger: on prend les feuilles d'argent de la main gau- 

 che, avec les pinces que l'on voitfig. 13. & qu'on ap- 

 pelle bruxelles : on tient de l'autre main un bruniffoir 

 d'acier repréfenté féparément/g. 8. & 9. Ce brunif- 

 foir s'appelle brunijfoir à ravaler: Faclion de ravaler 

 confifte à preffer avec cet infiniment les feuilles ap- 

 pliquées, contre la pièce, en les frotant. Cette opé- 

 ration eft repréfentée fig. z. 



On a des brunijjbirs à ravaler de différentes formes 

 & grandeurs , pour fervir aux différentes parties des 



A R G 



ouvrages. Ils font les uns droits , les autres courbes* 

 mais tous d'un bon acier bien trempé , très-polis , 

 & parfaitement arrondis par leurs angles , de maniè- 

 re qu'ils puiffent aller ■& venir fur l'ouvrage fans y 

 faire des raies : ils font auffi emmanchés de bois ; ce 

 manche de bois eft un bâton cylindrique, de longueur 

 & groffeur convenable , garni d'une frette de cuivre 

 par le bout , & percé dans toute fa longueur d'un trou 

 dans lequel eft cimentée la tige du bruniffoir : la frette 

 empêche le manche de fendre , ou en contient les par- 

 ties quand il eft fendu. 



S'il arrivoit que la pièce eût été trop frappée de 

 feu dans quelques endroits , on la grattebojjeroit : grat- 

 teboffer une pièce , c'eft en emporter avec un inftru- 

 ment de léton appellé gratteboffi , une poufîiere noire 

 qui s'eft formée à fa furface : cela fait , on continue 

 d'appliquer des feuilles , ou de charger comme aupa- 

 ravant. 



Il eft à propos de favoir qu'on travaille deux pie- 

 ces à la fois , & que tandis que l'une chauffe , on opè- 

 re fur l'autre, foit quand on charge, foit quand on 

 brunit. On entend, comme on voit, par charger , la 

 même chofe que par appliquer. 



Après que la pièce eft chargée de deux feuilles d'ar- 

 gent, on la fait rechauffer à peu près au même degré 

 de chaleur qu'elle avoit auparavant ; puis on la re- 

 prend , & on lui applique quatre feuilles d'argent à- 

 la-fois ; ces quatre feuilles deviennent adhérentes en- 

 tre elles & aux deux premières ; & pour égalifer par- 

 tout cette adhérence , on paffe fur cette féconde ap- 

 plication ou charge un bruniffoir à brunir. Les bru- 

 nijfoirs à brunir font d'acier ; il y en a de différentes 

 grandeurs & figures ; ils ne différent de ceux à ra- 

 valer, que par la longueur de leur manche. Voye^ en 

 deux de différentes formes, /g-. 6. & y. 



Cette première bruniffure ne fe donne point à fond, 

 comme celle qui doit terminer l'ouvrage , & que nous 

 expliquerons plus bas. On continue de charger qua- 

 tre à quatre feuilles , ou lix à fix, jufqu'à ce qu'on en 

 ait mis les unes fur les autres , jufqu'à trente , quaran- 

 te, cinquante , ,foixante , félon que l'on veut donner 

 à la pièce une argenture plus durable & plus belle. 



Lorfque les pièces font autant chargées qu'on le 

 veut, on les brunit à fond; c'eft la dernière opération. 

 Le travail de l'argenture fe finit avec les bruniffoirs 

 repréfentés fig. 6. & y. & par l'opération à laquelle 

 on voit la fig. 3. occupée : c'eft un ouvrier qui tient 

 le bruniffoir de la main droite par le manche ; & de 

 la main gauche , près du fer, la droite tend à élever 

 le manche , la gauche à bailler le fer ; d'où il arrive 

 que celle-ci fait point d'appui , & que l'autre extré- 

 mité du bruniffoir eft fortement appuyée contre la 

 pièce. L'ouvrier fait aller & venir cette extrémité fur 

 toute l'argenture , & l'ouvrage eft achevé. 



Nous renvoyons à l'article Dorure , l'argenture 

 des métaux , fur bois , fur toile , &c parce qu'elle fe 

 fait de la même manière que leur dorure. 



On defargente en faifant chauffer la pièce argen- 

 tée, & la trempant dans l'eau féconde; la faifant 

 chauffer, & la trempant derechef, jufqu'à ce que 

 l'eau ait pris toute l'argenture; on pratique cette 

 opération quand il s'agit de fondre des pièces , ou de 

 les réargenter ; dans le cas où il s'agit de les réargen- 

 ter , il ne faut pas laiffer fejourner pendant long-tems 

 la pièce dans l'eau féconde , fur la fin fur-tout de l'o- 

 pération ; car l'eau féconde prendrait infailliblement 

 fur le corps de la pièce , & y formerait des inégali- 

 tés quand on la réargenteroit; ce qui donnerait à fa 

 furface un air raboteux & défagréable. 



ARGENTEUR , f. m. ouvrier dont l'art eft d'ap- 

 pliquer de l'argent en feuilles fur quelques ouvrages 

 ou en bois ou en fer , ou en d'autres métaux , ou fur 

 le papier. Les Argenteurs font un corps affez confidé- 

 rable à Paris, Leurs ftatuts font de Charles IX. ils ont 



